l(j AV. (iiiertler. 



Zusaninionsetzuntr nicht die Anzahl der vorhandenen ?]leniente über- 

 stcitren. 



üctrachten wir dementsprechend zunächst nur Lejüiierun^en aus zwei 

 verschiedenen Elementen, so eririht sich aus obigem, daß diese Leizierun- 

 gen im (ileichgewichtszustande bei beliebigen Temperaturen nur entweder 

 zwei verschiedene Krystallarten oder eine Schmelze und eine Krystallart 

 (Mutterlauge und Bodenkörper) oder zwei verschiedene Schmelzen ent- 

 halten können. Diese so abstrakt scheinende Regel ist von der allergrößten 

 praktischen und allgemeinen Bedeutung geworden, wie wir gleich sehen 

 werden. 



Alle Zustände . bei denen unabhängig von der Temperatur drei 

 verschiedene Krystallarten beispielsweise nebeneinander vorgefunden 

 werden, entsprechen keinem inneren (ileichgewicht. und man weiß von 

 vornherein, falls man diese vorfindet, daß sich allmählich in der betref- 

 fenden Legierung, vor allen Dingen aber unter der begünstigenden Ein- 

 wirkung erhöhter Temperatur chemische Umsetzungen zwischen den drei 

 Krystallarten vollziehen werden, die erst zum Stillstande gelangen, wenn 

 infolge dieser Umsetzungen eine der Krystallarten aufgebraucht ist. 



Denken wir uns lieispielsweise etwa Legierungen aus Silber und 

 Antimon. Diese beiden Metalle sind imstande, durch gegenseitige Ver- 

 einigung eine neue Krystallart von der Zusammensetzung Agg Sb zu 

 bilden. Wir wollen uns nun eine Mischung der beiden Metalle herstellen, 

 welche diesem Verhältnis entspricht. Nun sind nur zwei verschiedene Fälle 

 möglich: entweder die beiden Elemente sind imstande, miteinander zu 

 reagieren und die Verbindung Agj Sb zu bilden, oder das (Jemisch 

 der reinen freien Metalle ist an sich beständig. Einer von beiden Zustän- 

 den kann nur wirklich der beständige oder ..stabile" sein und mit der 

 Abgabe von Energie in den anderen übersehen. Also, wenn einmal die 

 beiden .Metalle danach trachten, sich zu der neuen Krystallart Agy Sb zu 

 vereinigen, muß dieser I'i'ozeß auch so lange fortschreiten, als noch ent- 

 weder Silber oder Antimon für die.se Reaktionen vorhanden sind. 



Nun er^-Mbt sich daraus folgendes: Setzt man .\ntimon zu Silber zu. 

 so werden diese .\ntinionzusätze fortgesetzt ztn* Bildung der \'erl)indung 

 Agj Sb verbraucht werden. Erst wenn die ,\ntimonzusätze so grofi ge- 

 worden sind, daß nunmehr das Silber nicht nn'lir dazu ausreicht, das.<?elbe 

 vollstäiKn^i: in die Verbindung überznfühien . wird Antimon übrig bleiben 

 können. .Man sieht deshalb: es können neben den Krystallen von Silber 

 nur Krystalle der N'eiliindun;^, und erst nachdem das Silber vollständig 

 aufgebraucht ist. neben den Krystallen der \'erbindung noch Krystalle von 

 Antimon v(»rlianden sein, im (ileichirewichtsz ust ande können also 

 immer nui- zwei Krystallarten nebeneinander vorliegen, ent- 

 weder das .\ntimonid mit Silber oder das .\ntinnuiid mit .\ntimon. Das- 

 jenige Mischim^'SveihiUtnis. das dieser neuen Formel entspiicht. kann so- 

 gar niu' aus «iiiier einzigen Krystallait bestehen, nämlich dem Anlinmnid. 

 unter völli|:;ern Ausx-hlnß sowohl von freiem Silber, als auch freiem .\nti 



